424 Gaetano Sgarzi 



d' alcun oggetto di rame , di tutt' altro genere che i vasi 

 di cui trattiamo ; era per6 a conoscere , se lo stesso smal- 

 to poteva servire pel rame come pel ferro e per la ghisa , 

 se lo poteva pel rame di cucina in particolare , e quindi 

 se lo poteva anche per le stoviglie ; oppure se era d' uopo 

 ricercarne altro od altri piii acconci ed adatti , la qual 

 cosa, d' altronde, e dubbio se sia stata tentata prima, e 

 per le stoviglie e di per se stessa gia troppo certa e 

 manifesta. 



A tale efFetto ricorsi per aiuto , e pei mezzi d' eseguire 

 sperimenti di tal sorta, all' egregio nostro artista cerami- 

 co Sig. Flavio Barrera , al quale comunicati i niiei pensa- 

 menti , e con esso posta mano all' opera , si ottenne di 

 conoscere per fatto : che non lo smalto pel ferro , conipo- 

 sto di silice, borace, ossido di stagno , kaolino : non lo 

 smalto per la ghisa, della stessa composizione, con piu 

 di kaolino soltanto , e coll' aggiunta di feldspato : non lo 

 smalto bianco di commercio, die consta di silice, potassa 

 o soda , ossidi di stagno e di piombo , possono servire di- 

 rettamente per la smaltatura del rame culinario ; essendo- 

 che vi occorre tale un' alta temperatura, che v' induce 

 una specie di modificazione di durezza e di malleabilita 

 da far si che alia piu lieve percossa facilmente se ne 

 stacca lo smalto in iscaglie ; bensi si conobbe che conve- 

 niva tentare di variare la composizione della cosi detta 

 fritta aggiugnendovi del fondente , di aumentare cosi la 

 fusibiliti dello smalto , di agevolare cosi la di lui ap- 

 plicazione. 



Conseguentemente, dopo molte e reiterate prove, a si- 

 mile propizio fondente, mostrossi un composto di 



Vetro di borace 11 



Silice 24 



Ossido di piombo .... 65 



100 



